E. Hagkn und Kiükns: Eiiiissionsvennögen der Metalle. 



475 



Tabelle VI. 

 Reststrahlen von Kalkspat, A = 6.65 f>t. 



ergab sich fiir uns die Aufgabe, die Temj^eraturkoeffizienten in dem 

 Sj^ektralgebiet zwischen A = 6.65 jj. und dem sichtbaren Spektrum zu 

 ermitteln. Während dieser kurzwellige Teil des ultraroten Spektrums 

 für die meisten Strahlungsmessungen am leichtesten zugänglich ist, sind 

 die Schwierigkeiten, welche sich einer Untersuchung der Temperatvir- 

 abhängigkeit des Emissionsvermögens der Metalle gerade in diesem 

 Spektralgebiet entgegenstellen, besonders große. Der Grund ist leicht 

 zu erkennen. Da die Reststrahlenmethode hier versagt, so ist man ge- 

 nötigt, die spektrale Zerlegung mit Hilfe eines Spektrometers vorzu- 

 nehmen. Die von den Metallen emittierte Strahlung nimmt aber in 

 diesem Spektralgebiet nur dann spektrothermometrisch meßbare Werte 

 an, wenn man die Metalle auf eine sehr hohe Temperatur erhitzt. Der- 

 artige Temperaturerhöhungen können aber nur wenigen Metallen zu- 

 gemutet werden, ohne daß ihre OberÜächenbescliafienheit darunter lei- 

 det. Bei Erhitzung in freier Luft ist man hier im wesentlichen auf 

 die Metalle und Legierungen der Platingruppe angewiesen; und selbst 

 innerhalb dieser Gruppe wird die Auswahl dadurch beschränkt, daß 

 auch die mechanische Beschaffenheit der Obertläche keine Veränderung 

 durch die Erwärmung erleiden darf. Nach unserer Erftihrung genügen 

 reines Platin und die zu Le CnATEi-iERSchen Elementen verwendete 

 Platin-Ehodium-Legierung mit 10 Prozent Rhodiumgehalt diesen Be- 

 dingungen in ausreichender Weise. Unsere Emissionsversuche im kurz- 

 welligen Ultrarot beziehen sich auf diese beiden Materialien. Fig. 3 

 zeigt die verwendete Versuchsanordnung. P ist ein mit einer Schutz- 

 kappe Q bedeckter Platinglühapparat, welcher mit Wechselstrom bis 

 200 Amp. betrieljen Averden kann. Aus den zu untersuchenden Platin- 

 bzw. Platin -Rhodium -Blechen wurden nach dem Vorgang der HH. 

 LuMMER und KuRLBAUM ' tlachc parallepipetischen Kästen Ä' hergestellt, in 



^ O. LuMMER und F. Kurlbaim, Verlidl. Phys. Ges. Berlin 17, 106 — iii, iS 



